86 RÉAL VO CT M.-N. Kl, 
lisierenden Silikatmineralien (Melilithmineral, 4/,0,-fuhrendem Augit, 
Anorthit) in Beschlag genommen wird; es hat sich deswegen hier kein 
Spinellmineral individualisiert. Aus den entsprechenden Gründen bekom- 
men wir kein Spinell in den von mir untersuchten 4/,0,-führenden 
Metasilikatschlacken, indem das ausgeschiedene Silikat die Thonerde 
in sich aufnimmt. — Man wird vielleicht darüber staunen, dass sich 
kein Spinell in den zwei an 42,0, sehr reichen und an Mg0 måssigreichen 
Schmelzmassen No. 111 und 110 gebildet hat, da wir in entsprechen- 
den, aber etwas Thonerde-drmeren Schmelzmassen Spinell gefunden 
haben. Zufolge der mikroskopischen Untersuchungen ist in diesen zwei 
Schmelzen neben Melilithmineral auch Anorthit individualisiert worden; 
das heisst, die Thonerdemenge ist hier für die Silikat-Bildung konsumiert 
worden. 
— Die Spinell-Bildung ist jedoch nicht nur von dem Thonerdeüber- 
schuss (über die für die Konstitution der Silikatmineralien nötige Menge), 
sondern auch von der Natur der »Base«, abhängig. 
Um dies zu erörtern, genügt es, die obigen Analysen (S. 81) der 
Zn-Spinell haltenden Schlacken mit einer Reihe von Analysen zu ver- 
gleichen, wo die ZnO-Menge durch FeO oder MgO ersetzt ist. Es ergiebt 
sich, dass sich in solchen (FeO- oder MgO-führenden) Schlacken, wenn 
die Schmelzmassen nur einige Prozent Thonerde enthalten, Spinell ct 
gebildet haben würde. Die Individualisation des Spinellminerals in den 
betreffenden ZrO-führenden, aber an A/,O, mässig armen Schlacken 
beruht somit auf einer besonders starken Tendenz des Zinks, in Aluminat 
einzugehen. 
Als Resultat der obigen Erörterung folgt: 
Spinell und Korund bilden sich in Silikatschmelzflüssen, welche einen 
Überschuss von Thonerde über diejenige Menge führen, welche zu der 
. Konstitution der sich individualisierenden Silikatmineralien nötig ist; die 
Bildung des Spinells verlangt daneben eine hinreichende Menge von Mg, 
Zn u. s. w. (Zn geht besonders leicht in Aluminat hinein), 
Die Thonerde in der sich noch im Schmelzfluss befindenden Schmelz- 
masse verteilt sich somit einerseits auf das Aluminat (bezw. freies 4/,0;) 
und andrerseits auf diejenigen Silikatmineralien, welche bei der Abküh- 
lung auskrystallisieren mögen; 
2: die hier besprochenen Schmelzflüsse (oder Schmelzlösungen) 
führen einerseits aufgelöstes Aluminat (bezw. 4/,0,) und andrerseits 
aufgelöste Silikatmoleküle, von den sich individualisierenden Mineralien 
(Anorthit, Nephelin, Leucit, Melilith, Olivin u, s, w.); eine fernere Rest- 
